Document: Khoản 4 Điều 3 Quyết định 14/2005/QĐ-BXD TCXDVN 336: 2005 Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Type: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "22/04/2005", "sign_number": "14/2005/QĐ-BXD", "signer": "Nguyễn Hồng Quân", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "22/04/2005", "sign_number": "14/2005/QĐ-BXD", "signer": "Nguyễn Hồng Quân", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "22/04/2005", "sign_number": "14/2005/QĐ-BXD", "signer": "Nguyễn Hồng Quân", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "22/04/2005", "sign_number": "14/2005/QĐ-BXD", "signer": "Nguyễn Hồng Quân", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "22/04/2005", "sign_number": "14/2005/QĐ-BXD", "signer": "Nguyễn Hồng Quân", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 4 Điều 3 Quyết định 14/2005/QĐ-BXD TCXDVN 336: 2005 Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
...
4. Yêu cầu kỹ thuật
Các chỉ tiêu kỹ thuật của vữa dán gạch ốp lát được qui định trong bảng 1.
Bảng 1 : Các chỉ tiêu kỹ thuật của vữa dán gạch ốp lát

Tên chỉ tiêu

Mức

1. Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,3mm), %, không lớn hơn

7

2. Cường độ bám dính, N/mm2,
- Sau 28 ngày, không nhỏ hơn.
- Sau khi ngâm nước, không nhỏ hơn.
- Sau lão hoá nhiệt, không nhỏ hơn.
- Sau 25 chu kỳ tan băng, không nhỏ hơn (*)

0,5
0,5
0,5
0,5

3. Thời gian công tác, phút, không nhỏ hơn

20

4. Độ trượt, mm, không lớn hơn

0,5

(*): Chỉ tiêu này chỉ được xác định khi có yêu cầu của khách hàng.

Content:
Yêu cầu kỹ thuật
Các chỉ tiêu kỹ thuật của vữa dán gạch ốp lát được qui định trong bảng 1.
Bảng 1 : Các chỉ tiêu kỹ thuật của vữa dán gạch ốp lát

Tên chỉ tiêu

Mức

1. Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,3mm), %, không lớn hơn

7

2. Cường độ bám dính, N/mm2,
- Sau 28 ngày, không nhỏ hơn.
- Sau khi ngâm nước, không nhỏ hơn.
- Sau lão hoá nhiệt, không nhỏ hơn.
- Sau 25 chu kỳ tan băng, không nhỏ hơn (*)

0,5
0,5
0,5
0,5

3. Thời gian công tác, phút, không nhỏ hơn

20

Độ trượt, mm, không lớn hơn

0,5

(*): Chỉ tiêu này chỉ được xác định khi có yêu cầu của khách hàng.